(70 ■ 



Sur Voxulation de Vargent pendant sa fusion; par M, Chevillot, 1020. 



essayeur à la Monnaie. 



L'oxiDATioN de l'argent en fusion a;yantété annoncée par M. Samuel Chimie. 



Lucas ( I ), j'ai cherché à vérifier ce lait par les expériences suivantes : 



Première expérience. — Trente grammes d'argent, au titre 996 mil- 

 lièmes, tenus en fusion pendant vingt minutes, dans un creuset au 

 milieu de la moufle du fourneau de coupelle, ont été coulés sous une 

 cloche pleine d'eau, et ont laissé dégager i '""'"■ 42 de gaz, contenant 

 0,94""'' d'oxigène. 



Deuxième expérience. — Trente grammes d'argent, au même titre 

 que le précédent, tenus en fusion pendant vingt minutes dans un creuset 

 recouvert de plusieurs petits fragments de charbon, et coulés dans l'eau, 

 n'ont laissé dégager que quelques bulles de gaz : le charbon avait donc, 

 dans cette expérience, empêché l'oxidation de l'argent. 



Troisième expérience. — Trente grammes d'argent, contenant ^ de 

 cuivre, tenus en fusion pendant £o minutes, comme dans l'expérience 

 précédente, et coulés dans l'eau, n'ont point laissé dégager d'oxigène. 



Cinq grammes d'or, au titre de 946 millièmes, tenus en fusion pen- 

 dant 20 minutes, et coulés pareillement dans l'eau, n'ont pas produit 

 de quantité notable de gaz; mais comme la présence d'une petite quan- 

 tité de cuivre empêche l'oxidation de l'argent, il est possible qu'il en 

 soit de même par rapport à l'or j c'est pourquoi je me {U'opose de faire 

 celte expérience avec de l'or pur. 



L'antimoine, le bismuth, le plomb, le cuivre, l'oxide de strontium, 

 le deuloxide d'étain, le tritoxide de fer traités comme ci-dessus, n'ont 

 point donné d'oxigène. L'expérience ayant été faite sur oo grammes de 

 chacxm des métaux précédents, il en est résulté une violente détona- 

 tion, suivie de la fracture des vases. 



58 grammes de chaux du marbre blanc, chauffés au rouge pendant 

 deux heures dans la moufle, et plongés sous une cloche pleine d'eau, 

 ont produit o""'''-29 de gaz contenant 0,28 d'oxigène. 



Trois coupelles, du poids de i25"""""5 chacune, ayant été chauffées 

 au rouge pendant trente minutes dans la moufle, et plongées dans l'eau, 

 ont produit o"""'"'6o de gaz, contenant 0,67 d'oxigène. 



Ainsi, de toules les matières que j'ai examinées, il n'y a, parmi les 

 substances métalliques, que l'argent qui possède la propriété délaisser 

 dégager de l'oxigène par l'eau j ne pourrait-on pas penser que la diffi- 

 culté d'obtenir les essais d'argent fin , sans végétation , tient à l'oxidation 

 de ce métal? Le phénomène annoncé par Pelletier, au sujet du phos- 



( i) Annales de Chimie et de Physique, tome xu, page 4o2. 



